Meteoreisen-Studien XI. 



363 



öfters findet auch Unterbrechung statt, oder es fehlt die Umsäumung auf einer Seite. 

 Ferner treten zwischen den Feldern vereinzelte Leisten auf, die sich auf den Schnitt- 

 flächen als isolirte Stäbe projiciren. 



Bei stärkerem Aetzen zerlegt sich auch hier die Hauptmasse des Nickeleisen in 

 unregelmässig gestaltete Körner, deren Grösse im Allgemeinen zwischen ^j^ und i ^j^ Mm. 

 schwankt, und von denen je ein Theil den gleichen kräftigen orientirten Schimmer 

 zeigt. Die Körner schneiden zwar in der Regel an den oben erwähnten Leisten ab, 

 doch wird gelegentlich auch ein Korn von einem oder mehreren Leisten durchsetzt. 

 Trotz der wechselnden Dimensionen ist im Allgemeinen die Zerlegung in Körner hier 

 gleichmässiger als im Wiener Stück. 



Mehrfach treten klaffende Spalten (von der natürlichen Oberfläche ausgehend) 

 oder unregelmässig gestaltete Hohlräume auf, welche von einer ^/^ Mm. breiten Zone 

 der taenitartigen Substanz umsäumt sind. In derselben finden sich feine, schwarze, 

 wurmförmige Gebilde eingelagert, sich zu einem zarten netzförmigen Geäder grup- 

 pirend, und die gleiche Substanz scheint früher die Klüfte und Hohlräume ausgefüllt 

 zu haben; ihre Entfernung mag den Manipulationen beim Schneiden und Schleifen 

 zuzuschreiben sein. Es liegt nahe, die schwarzen Einlagerungen in beiden Stücken 

 zu identificiren, wenn sie sich auch in etwas verschiedener Weise an dem Aufbau 

 betheiligen. An einer Stelle füllt die taenitartige Substanz eine Kluft auf kurze Er- 

 streckung aus. 



Die von Herrn Dr. J. Fahrenhorst ausgeführte Analyse lieferte die unter VI bis 

 Vlb folgenden Zahlen. Beim Auflösen des ganzen Stückes (4-328 Gr.) in Königswasser 

 hinterblieb ein Rückstand, welcher aus Kieselsäure (0-05 i°/q) und Chromit (o-o3g°/Q) 

 bestand; ausserdem war etwas Kieselsäure (o-i6°/q) in Lösung gegangen. Da durch die 

 Benutzung grösserer Mengen von Reagentien und durch mehrfach wiederholte Opera- 

 tionen leicht Kieselsäure zugeführt werden kann, wurde vor der Nickelabscheidung mit 

 Ammoniak gefällt und der Niederschlag nach dem Glühen in Salzsäure gelöst. Die 

 Summe von Nickel und Kobalt, sowie Phosphor wurden zweimal bestimmt und das 

 Mittel der wenig voneinander abweichenden Zahlen in die Analyse eingesetzt. VI c gibt 

 die Gesammtzusammensetzung, V\d die Zusammensetzung des Nickeleisen nach Ab- 

 zug der accessorischen Gemengtheile. 



Angew. Subst. 

 Fe . . . 

 Ni . . . 

 Co . . . 

 Cu . . . 

 Cr . . . 



VI 



0-8656 

 87-38 



12-06 



065 



via 

 2-1640 



0-022 

 O'OOS 

 0051 



VIfc 

 4-3280 



P . 



SiO. 



Rückstand 



fSi 



Ici 



o, . 



Chromit 



0-16 



0-051 



0-039 



VIc 



87-38 

 i2-o6 



0-65 



0-02 

 001 



005 



0"22 

 0-2I 

 0-04 



Vld 



87-54 



II -So 

 0-64 



0-02 



100-64 lOO'OO 



Darnach ergibt sich als mineralogische Zusammensetzung des untersuchten 

 Stückes: 



26* 



